Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 169 



in den RostprozeB eingreifen, insbesondere solche, welche Zellulosegarung 

 einleiten 1 ). Insbesondere kommen solche die Faser gefahrdende Stu'rungen 

 vor, wenn die Kaltwasserruste zu lange wuhrt 2 ). Bei der Tauroste 

 kommen auch Mycelien von Pilzen zur Wirkung. Ich babe zuerst (1872) 

 auf die Mitwirkung von Cladosporium herbarum Link bei der Tauroste 

 des Flachses hingewiesen 3 ). 



Die Art der Ruste iibt zweifellos einen sehr merklichen Einflufi auf 

 den cbemischen Charakter der gewonnenen Faser aus. Je vollkommener 

 die Roste wirkte, desto grOCer wird die Menge an Zellulose sein, 

 welche in der Faser vorkommt. Die relativ kleinste Zellulosemenge und 

 dementsprechend die gruBte Menge an Nichtzellulose wird sich in jener 

 Faser vorfinden, welche ohne Rustung erzeugt wurde (s. oben, Anmer- 

 kung auf p. 165). Leider sind die bisher vorgenommenen chemischen 

 Untersucbiungen von Leinfasern zumeist sehr summarisch durchgefiihrt 

 worden, ohne nahere Riicksichtnahme auf das Rostverfahren, ja ohne 

 Riicksicht darauf, ob der Flachs iiberhaupt gerostet wurde oder nicht. 

 Um den Zellulosegehalt im ungerusteten Flachs kennen zu lernen, also 

 jene Zellulosemenge, welche zur Zeit der Reife des Flachses in der 

 natiirlichen Faser vorkommt, habe ich eine Untersuchung von rein- 

 gehecheltem, aber ungerustetem, fast ganz aus Bastzellen bestehendem 

 Flachs veranlaCt, welche von R, Benedict und M. Bamberger 

 ausgefiihrt wurde. Dieser Untersuchung zufolge betragt die Zellulose- 

 menge eines ungerosteten Flachses 65,5 76,5Proz. 4 ). Nach Herzog 5 ) 

 betragt die mittlere Menge an Zellulose im gerusteten Flachse 85,4 Proz. 

 Von vergleichenden Analysen verschieden gerOsteter Flachse 1st mir nur 

 eine altere Untersuchung von Hodges 6 ) bekannt geworden, derzufolge 

 ein durch belgische Kaltwasserroste hergestellter Flachs 82,5 Proz. Zellu- 

 lose, 7,6 Proz. Zucker, Gummi und Pektinsubstanzen enthielt, wahrend 

 ein durch Warmwasserrosle erzielter Flachs 88 89 Proz. Zellulose und 

 bloB \ 21 Proz. Zucker enthalten haben soil 7 ). 



Um aus dem geriisteten Flachsstroh die Faser zu erhalten, mufl 

 eine Reihe von mechanischen Arbeiten durchgefiihrt werden, welche als 



1) Uber Zellulosegarung s. Lafar, 1. c., Ill, p. 245 ff. 



2) Omelianski, Centralblatt fur Bakteriologie, Bd. XII (1904), p. 33. 



3) S. hieriiber Behrens in Lafar, Techn. Mykol. Ill, p. 281. 



4) Wiesner, Elementarstruktur und Wachstum der lebenden Substanz. Wien 

 189-2. p. 141. 



5; Die Flachsfaser in mikrosk. und chemischer Beziehung. Trautenau 1896, p. -1\. 



fi) Chemical Gazette, Dez. 1854. 



7) Selbst in neuesten Werken iiber die chemisclie Teehnologie der Gespinst- 

 fasern ist man iiber die Resultate der Hodgesschen Versuche nicht hinausgekommen. 

 S. z. B. Wit, 0. N. und Lehmann, L., Chemische Technologic der Gespinstfasern 

 (18881911). K. Stirm, I.e. (1913), p. 73 74. 



